— 231 — 



l'aspetto di questo giacimento e le roccie che l'accompagnano, ci ha dato 

 una dettagliata descrizione l'ing. Bertolio ('). 



Il campione che ho esaminato presentasi amorfo, di consistenza terrosa, 

 color quasi nero traente al rossigno, macchia fortemente le dita. Anche ad 

 occhio nudo appare molto impuro e disugualmente nelle sue diverse parti. 

 Questi caratteri corrispondono a quelli descritti dal suddetto autore, e proba- 

 bilmente il campione da lui analizzato non sarà stato molto diverso da quello 

 che è passato fra le mie mani per l'analisi. 



Da una porzione, che, scelta colla lente, appariva la meno inquinata 

 da ganga, ho ricavato i dati seguenti: 



Densità a 19° = 3,41. 



Composizione centesimale. 



a) della massa 



totale 



/S) della parte solubile in HCl 



MnO 2 



59,17 



69,75 



MnO 



10,91 



12,86 



Fe 2 3 



2,03 



2,39 



CaO 



2,12 



2,61 



H 2 



10,09 



11,89 



Kesid. insol. 



15,17 





CO 2 e perdite 



0,51 



0,60 





100,00 



100,10 



Poiché tali cifre si allontanano di molto da quelle pubblicate dal Ber- 

 tolio, ho creduto opportuno eseguire una seconda analisi sul minerale senza 

 fare alcuna scelta, ma prendendo de' frammenti in punti diversi in modo da 

 avere una composizione centesimale probabilmente vicina alla media. Per 

 confrontare i dati ho eseguito l'analisi anche del residuo insolubile nell'acido 



cloridrico; ecco i valori ottenuti: 



MnO 2 29,36 



MnO 13,98 



Fe 2 3 4,31 



APO 3 , 6,37 



MgO 0,38 



CaO 10,36 



Alcali (K 2 predoni.) 1,73 



SiO 2 16,87 



CO 2 7,72 



Ph 2 5 . , tracce 



H 2 8,80 



99,88 



(') Appunti geologico-minerari dell'Isola di S. Pietro, 1896. 



